CALORIMKTKIK UKS SUBSTANCK8 FEKH0-MA(JNÉTIQIIE8 1 lli 



A. Magnétite artificielle. 



Le bloc étudié, d'apparence parfaitement homogène, prove- 

 nait d'un cylindre de 20 cm. de long et de 4 cm. de diamètre. 

 Nous avons tout d'abord fait des mesures entre 20 et 500 degrés. 

 Pour atteindre une exactitude aussi grande que possible, nous 

 avons dimensionne le corps de façon qu'à une chute de tempé- 

 rature de 500 degrés corresponde une élévation de température 

 du calorimètre de 3 degrés environ, soit de toute l'échelle du 

 thermomètre. Les valeurs observées variaient tout d'abord 

 d'une façon très irrégulière ; la magnétite s'est montrée très 

 sensible à son histoire antérieure. Nous avons cependant obtenu 

 des résultats très réguliers chaque fois que la substance était 

 restée au moins pendant 12 heures dans le four, à température 

 constante. 



La magnétite n'était pas protégée contre l'oxydation qui est 

 en effet très faible à ces températures. Par contre, le bloc, com- 

 pacte au commencement, s'est fissuré par suite de ses chutes 

 répétées dans l'eau froide. Il a été nécessaire de recourir à un 

 second échantillon provenant du même cylindre que le premier. 

 Les nouvelles mesures ont donné des valeurs légèrement supé- 

 rieures aux premières, mais suivant une marche tout à fait 

 parallèle. Les mesures faites à ces basses températures ont 

 décelé un nouveau coude de la courbe des Cm (dépendant de 

 l'histoire antérieure du corps). Mais le but principal de notre 

 travail étant de déterminer la courbe dans le voisinage du 

 point 6 nous n'avons pas poursuivi ces recherches aux basses 

 températures. Nous reviendrons encore sur ces premières 

 mesures dans le chapitre consacré à l'influence de l'histoire 

 antérieure. Pour les mesures entre 300 et 700 degrés, nous 

 avons recouru à un troisième bloc, plus petit naturellement. A 

 ces températures nous avons dû remplacer le couple argent- 

 constantan par un couple platine platine-rhodié ainsi que la 

 chemise métallique d'argent par une chemise de nickel. 



Les résultats obtenus sont portés dans les diagrammes des 

 figures 26 et 27 et dans les tableaux V, YI et VIL 



